موضوع مقاله: آزمایش جرقه | مخاطب: عمومی | لحن: دانشنامه‌ای | ساختار: عنوان، مقدمه، 3 بخش، جمع‌بندی | مقاله: | # آزمایش جرقه | مقدمه: معمولاً مستلزم گرفتن یک قطعه فلز، معمولاً ضایعات، و اعمال سنگ‌زنی به‌منظور مشاهدهٔ جرقه‌های ساطع‌شده‌است.. | ## بخش 1: آزمایش جرقه | این جرقه‌ها را می‌توان با یک نمودار یا با جرقه‌های یک نمونهٔ آزمایشی شناخته‌شده برای تعیین طبقه‌بندی، مقایسه کرد. آزمایش جرقه همچنین می‌تواند برای مرتب‌کردن مواد آهنی استفاده شود و با توجه به یکسان یا متفاوت بودن جرقه، تفاوت آن‌ها از یکدیگر را مشخص کند. علاوه بر این، نمونه‌های آزمایشی به هیچ وجه نیازی به آماده‌سازی ندارند، بنابراین اغلب از یک تکه ضایعات آن فلز استفاده می‌شود. آزمایش جرقه اغلب در اتاق ابزارها، کارگاه ماشین‌کاری، کارگاه عملیات حرارتی و ریخته‌گری استفاده می‌شود. فرایند معمولاً برای ایجاد جرقه از دستگاه سنگ‌زنی استفاده می‌شود، اما گاهی اوقات این کار راحت نیست، بنابراین از دستگاه سنگ زنی قابل حمل استفاده می‌شود. در هر صورت، چرخ سنگ زنی باید سرعت سطحی مناسبی داشته باشد، حداقل 23 m/s (۴۵۰۰ سطحی فوت در دقیقه (sfpm ، اما باید بین ۳۸ تا58m/s (7500–11,500 sfpm) باشد. چرخ باید درشت و سخت باشد، بنابراین اغلب از اکسید آلومینیوم یا سیلیسیم کاربید استفاده می‌شود. ناحیه آزمایش باید در ناحیه ای باشد که نور روشنی مستقیماً به چشم ناظر تابیده نباشد. علاوه بر این، چرخ سنگ زنی و اطراف آن باید تاریک باشد تا جرقه‌ها به وضوح مشاهده شوند. | ## بخش 2: آزمایش جرقه | توجه داشته باشید که طول بستگی به مقدار فشار اعمال شده به چرخ سنگ زنی دارد، بنابراین اگر فشار برای نمونه‌ها دقیقاً یکسان نباشد، این می‌تواند یک ابزار مقایسه ضعیف باشد. همچنین، چرخ سنگ زنی باید به‌طور مکرر به وسیله ابزاری سطح آن کنده شود تا رسوبات فلزی از بین برود. روش هوای فشرده روش کمتر رایج دیگر برای ایجاد جرقه، گرم کردن نمونه تا گرمای سرخ و سپس اعمال هوای فشرده به نمونه است. این روش دقیق تر از استفاده از آسیاب است زیرا همیشه جرقه‌هایی با طول یکسان برای نمونه مشابه ایجاد می‌کند. آزمایش جرقه خودکار تست جرقه خودکار برای حذف اتکا به مهارت و تجربه اپراتور توسعه داده شده‌است و در نتیجه قابلیت اطمینان را افزایش می‌دهد. این سیستم بر طیف‌سنجی، طیف‌سنجی و روش‌های دیگر برای «مشاهده» الگوی جرقه متکی است. مشخص شده‌است که این سیستم می‌تواند تفاوت بین دو ماده ای را که جرقه‌هایی را که برای چشم انسان قابل تشخیص نیستند، مشخص کند. فولاد نرم: فولاد کربنی جرقه‌ها شبیه به آهن‌های کارسخت شده هستند، با این تفاوت که چنگال‌های ریز دارند و طول آن‌ها بیشتر متفاوت است. فولاد با کربن متوسط: این فولاد دارای دوشاخه‌های بیشتری نسبت به فولاد نرم و طیف وسیعی از طول جرقه‌ها است که بیشتر در نزدیکی چرخ سنگ‌زنی است. | ## بخش 3: آزمایش جرقه | فولاد پرکربن: فولاد پرکربن دارای الگوی جرقه‌ای بوته‌ای است که از چرخ آسیاب شروع می‌شود. فولاد منگنز: فولاد منگنز جرقه‌هایی با طول متوسط دارد که قبل از پایان دو بار شاخه می‌زند. فولاد ضدزنگ سری ۳۰۰: این جرقه‌ها به اندازه جرقه‌های فولاد کربنی متراکم نیستند، شاخه شاخه نمی‌شوند و به رنگ نارنجی هستند. فولاد ضدزنگ سری ۳۱۰: این جرقه‌ها بسیار کوتاه‌تر و نازک‌تر از جرقه‌های سری ۳۰۰ هستند. فولاد ضدزنگ سری ۴۰۰: جرقه‌های سری ۴۰۰ مشابه جرقه‌های سری ۳۰۰ هستند، اما کمی طولانی‌تر هستند و در انتهای جرقه‌ها دارای شاخه‌هایی هستند. آلیاژهای نیکل و کبالت با دمای بالا: این جرقه‌ها نازک و بسیار کوتاه هستند و رنگ آن‌ها قرمز تیره است و چنگال نمی‌شوند. کاربید سمانته: کاربید سمانته جرقه‌های زیر ۳ اینچ دارد که به رنگ قرمز تیره است و چنگال نمی‌شود. او در ابتدا ادعا کرد که می‌تواند انواع مختلف مواد آهنی را بر اساس درصد کربن و عناصر آلیاژی اصلی تشخیص دهد. | ## جمع‌بندی | کتاب او، جرقه اطلس فولادها، همراه با آزمایش جرقه اثر گلدوین، دو متن جامع در این زمینه را نشان می‌دهد..